- 1)1 - 



nun die zu untersuchende Legirung oder das Kupfererz in 

 Sal|>eters;inre. versetzt die Lösung mit Ammoniak im Ue- 

 berschuss und verdünnt sie mit destillirtem Wasser . bi« 

 das Ganze bei der obenerwähnten Temperatur von H- 10° 

 200 K. C. oder nach Bedarf 150, 100 oder 50 K, C. beträgt. 



Man nimmt von der auf ein gewisses Vohim gemessenen 

 Probeflüssigkeit wieder 5 K. C, bringt sie mit der Pipette in 

 die lange, in Ganze und Zehntel K. C. gradiiirte Röhre, 

 indem man früher dieselbe mit einem Wischer von unten 

 nach oben gut ausgewischt hat, und verdünnt sie mit de- 

 stillirtem Wasser bis zur Gleichheit der blauen Farbenschat- 

 tirung mit der Normalflüssigkeit. Die drei Röhren müssen 

 von einem und demselben weissen Glase, von gleichem in-^ 

 neren und äusseren Durchmesser sein und vom Boden aus 

 bis zum Theilstrich 5 K. C. messen, deshalb sie auch aus 

 einem und demselben Stücke eines längeren Rohres verfer- 

 tiget werden. Die Beurtheilung der gleichen Farbennuancen 

 geschieht einfach, indem man beide Röhren vor einen Bogen 

 weissen Papiere» hält, wodurch die blaue Farbe deutlicher 

 hervortritt. Man notirt die Menge des zur Gleichheit der Far- 

 bennuancen angewendeten Wasser, fügt die 5 K. C. noch 

 dazu und berechnet leicht daraus die Kupfermenge der zu 

 untersuchenden Legirungen oder Erze. 



Arbeitet man mit 1 Gr. 0.02 und auch O.Ol Kupfer, so 

 beträgt die Genauigkeit der Probe nach J a qu elai n 0.003 

 und auch 0.002, wenn man sich eines Schirms bedient, der 

 mit einer Oeffnung von 2 Millimetern versehen ist und die 

 Beurtheilung in der Art geschieht , dass man das Licht auf 

 die in geeigneter Lage gegen dasselbe vor einen Bogen 

 weissen Papiers befindlichen 2 Röhren einfallen lässt und 

 nur durch die kleine OefiFnungauf dieselben hinsieht, wodurch 

 das Auge geschützt von dem Einfluss des zerstreuten Lichts 

 den geringsten Unterschied der Farbennuancen anzugeben 

 im Stande ist. 



Ich habe durch viele Versuche mich überzeugt , dass die 

 Genauigkeit ohne Anwendung des Schirms, durch die blos- 

 se Beurtheilung vor einem Bogen weissen Papiers mit Si- 

 cherhcit auf 0.006 bei 2 Gr. des angewendeten Kupfererzes 

 gebracht werden kann, eine Grösse., die bei Kupferprobeu 



